标题：凸版制版
铜锌版的制版工艺
铜锌版是通过照相的方法，把原稿上的图文，复制成正向阴象底片，然后将底片上的图文，晒到涂有感光膜的铜版或锌版上，经显影、坚膜处理，再用腐蚀液将版面的空白部分腐蚀下去，得到浮雕般图文的印版。 
复制连续调的图像，使用的网点线数较高，常用铜板做版材，制成的版称为铜版；复制线条原稿，则选用锌版做版材，制成的版称为锌版。习惯上将两者统称为铜锌版。 
在活字排版中，铜锌版一般用铁钉或粘贴的方法，固定在特制的木板托或特制的金属板托上，与活字拼在一起组成印版。在铅版制版中，铜锌版和活字一起压制纸型，浇铸成铅版。铜锌版也可以直接安装在凸版印刷机上印刷，它的制版工艺流程为： 
底片的准备→版材的准备→晒版→腐蚀→整版→打样
（一）底片的准备 
铜锌版所用的底片（原版），是正向阴图。如果底片上有砂眼、脏点或线条不实以及阶调与原稿层次有差别时，需要人工进行修正。 
（二）版材的准备 
选择厚度适中的铜板或锌板，裁切成需要的尺寸，去除板面的油污、氧化膜，用木炭研磨铅板或锌板的表面，增加板面对感光液的吸附性。 
研磨好的金属板，放在涂布机内，在离心力的作用下，使版面均匀地涂布一层感光液，在70℃左右的温度下使其干燥。 
（三）晒版 
用接触曝光的方法，将原版（底片）上的，信息转移到版材或其它感光材料上的过程，叫做晒版。 
晒版在晒版机中进行。将涂有感光液的铜版或锌版表面与正向阴氏片紧密接触，再进行曝光。 
曝光完毕后，用水冲洗进行显影，未见光的感光膜被水溶，同上只留下见光硬化胶层形成的影像。为了使图像清晰，浸入甲基紫溶液染色。再将其进行烘烤，当胶层呈现栗色可，以提高胶层的抗蚀性。 
（四）腐蚀 
又叫烂版。是用化学的方法，将印版非图文部分的金属腐蚀掉，使其凹下，形成图文凸起的印版。 
腐蚀铜版用三氧化铁溶液，化学反应式为： 
2FeCl3+Cu=CuCl2+2FeCl2
腐蚀锌版用硝酸溶液，化学反应式为： 
4Zn+10HNO3(稀)=4Zn(NO3)2+N2O+5H2O
在腐蚀过程中，溶液开始是垂直向下腐蚀，有了一定深度以后，图文的侧面也会受到腐蚀，这样会使印版的耐印率下降。因此就产生了有粉腐蚀和无粉腐蚀两种方法。 
有粉腐蚀，是当金属版腐蚀后，在图文侧面刷涂由氧化铁与松香粉混合而成的红粉，使下一次腐蚀时，侧面免受腐蚀。由于多次工粉，图文的侧面形成阶梯状，这样便提高了印版的耐印力。但是，有粉腐蚀操作烦杂，劳动强工大又极不卫生，现在已被无粉腐蚀取代。 
无粉腐蚀，是利用无粉腐蚀机以及专用的腐蚀液，使铜版和锌版经过一次腐蚀，即可完成制版的一种方法。 
无粉腐蚀机的工作原理如图4－17所示，腐蚀液中加入了化学添加剂，添加剂由有机溶剂和表面添生剂组成，它和腐蚀液形成水包油的乳状液。腐蚀过程中，细微的油珠被版面吸附形成保护膜。保护膜在版面的图文部分因为感光膜的存在，具有较大的附着力，而空白部分的附着力小，当腐蚀机的叶轮将腐蚀液喷射到晒好的金属版上时，垂直喷力很大，空白部分的保护膜被破坏，受到深腐蚀，而图文部分的侧面受到的喷射力小，并因油珠的扩散而得到了保护，故形成良好的坡度。 
（五）整版 
经过腐蚀的铜锌版，要用氢氧化钠溶液把版面的油渍除去，再用清水冲洗、晾干，如果是拼连在一起的图版，要将版裁锯成单块印版，并分别固定在木质或金属底托上。若是和活字版拼版的铜锌版，固定到底以后的高度要与活字版相同。 
（六）打样 
制好的铜锌版需在打样机上打出样张，与原稿核对检查，如有不足之处再进行修整。倘若是彩色印刷品，还要打出套色样张。经过我次校对，质量合格后，才可以上机印刷。
铅版的制版工艺
以活字版为原版，复制成铅版，不仅可以提高印版的耐印力，而且可以用于异地或多台印刷机印刷。 
铅版又叫纸型铅版，制版工艺流程为： 
原稿→制纸型→浇铸铅版→修版→电镀
（一）制纸型 
纸型是将专用的纸型纸，覆盖在活字版或铜锌版上，施加压力，制成供浇铸铅版用的模版。用纸型可以浇铸成平面和圆弧型的铅合金印，供平台机或轮转机印刷。纸型便于送往其它地方浇铸铅版印刷，还可以长期保存，以备再版之用。 
制纸型有两种常用的方法，一种是湿制法，一种是干压法。 
（1）湿制法是将原版放在铁台上面的铁框内，配置适当的铁条紧固，刷清积尘，将纸型材料放在原版上面进行打型。打型时，在纸型材料上覆盖一块湿布，在湿布表面用特制的毛刷平稳地往复敲打。打好后，用纸板把纸型空白部分垫平，再次复上湿布敲打，纸型符合质量要求后，连同铁框放入压平机加热烘烤，最后经过裁切、整理、即可使用。 
湿制法原为人工敲打，现已入为机械打型。湿制法制取的纸型，笔划清秀、字迹较深，与原版相差甚小，但工艺复杂，生产效率低。 
（2）干压法是一种用机械压制纸型的方法。分为冷压法和压法。冷压法制成的纸型，需要放到干燥室内进行烘干处理，热压法只针压型机的压板加热到100～120℃，在压力的作用下，即可得到纸型。 
（二）浇铸铅版 
在铸版机上，以纸型为模版浇铸成铅版，铸版机分为平版铸版机和圆版铸版机两种。平版铸版机浇铸的铅版供平台机印刷。圆版铸版机将铅版铸成弧形，供轮转机印刷。 
（三）修版 
浇铸好的铅版，要把背面刨平或刨光滑，并要进行修整和钻孔等。 
（四）电镀 
用电镀的方法，在铅版表面镀上铁或铬金属，可以增加印版的耐印力。镀铁的铅版，耐印力可达10万印左右，镀铬的铅版，耐印力可提高到50万印左右。
感光树脂版的制版工艺
感光性树脂凸版，是以感光性树脂为料，通过曝光、冲洗而的光聚合型凸版，它与照相排版、计算机排版技术相结合，既提高了制版速度，又彻底的废弃了铅合金印版，使"冷排"更加完善，为凸版印刷开创了新途径。 
感光树脂版，按照树脂成型前的形态，可以分为粹体固化型和固体研化型两大类。 
（一）液体固化型感光树脂版 
液体固化型感光树脂版，简称液体树脂版。感光前，树脂为粘稠、透明的液体，感光后交联成固态。 
1．液体树脂版的组成 
液体树脂版的主要成分有树脂、交联剂、光引发剂、阻聚剂等。 
树脂是感光树脂版的主要成分，一般是脂肪族、芳香族的饱和、不饱和的多元羧酸与二元醇类进行缩聚得到的不饱和树脂。 
交联剂的作用，是使液体或固体树脂，在紫外线的作用下，发生聚合、交联而变成固体或增加固体的硬度。常用的交联剂有丙烯酸、丙烯酰腕、二甲基丙烯酸乙二酸酯类，丙烯酸乙二醇酯类等。 
光引发剂也叫光敏剂，是光聚合反应中传递光能的媒介物。常用的有安息香及其醚类。 
阻聚剂是抑制暗反应发生的物质，常用的有对苯二胺。 
2．液体树脂版的制版工艺 
液体树脂版的制版工艺过程如图4－18所示。一般要经过铺流、曝光、冲洗、干燥与后曝光等工序。 
（1）铺流是将配制好的感光树脂，注入曝光成型机的料斗中。感光树脂从料斗流出时，料斗顶端的刮刀，将流出来的感光树脂刮成一定的厚度。 
（2）曝光是在铺流的感光树脂上，覆盖透明薄膜，再放上正向阴图底片，先进行正面曝光，后进行背面曝光。下硕曝光的时间一般是背面曝光时间的10倍。常用紫外线丰富的高压水银灯作光源。 
（3）冲洗是把曝光后的感光树脂版放入冲洗机内，用稀氢氧化钠溶液冲洗（浓度约为3～5％），冲洗的般保持在35℃左右。未见光没有发生光聚合、交联的树脂被溶解，膜上留下感光硬化的图文部分。 
（4）干燥和后曝光是将冲洗后的感光树脂版，放入红外线干燥器中进行干燥。待感光树脂版干燥后，再进行一次后曝光，其目的是增加印版的机械强度，提高耐印力。 
液体树脂版，属于即涂型版，价格低廉，尺寸稳定性差，版面伸缩怀受温湿度影响较大，适合于制作幅面较小的线条或文字印版，主要印刷书籍的正文。 
（二）固体硬化型感光性树脂版 
固体硬化型感光树脂版，简称固体树脂版。在聚脂薄膜的片基上，涂布有感光树脂，经曝光、冲洗即可得浮雕状的凸版。 
1．固体树脂版的组成 
常用的固体树脂版有聚乙烯醇恍性树脂版和感光性尼龙版。它们的主要成分如表4－3所示。 
表4－3 固体树脂版的组成 成分
名称 树脂 交联剂 光引发剂 阻聚剂  
聚乙烯醇版 聚乙烯醇（聚合度300－1000） 羟甲基丙烯酰胺 α-羟甲基安息香甲醚  对苯二酚对甲基苯酚  
尼龙版 醇溶性共聚尼龙 N，N′-甲撑双丙烯酰胺 二苯甲酮 氢醌  
2．固体树脂版的制版工艺 
固体树脂版的制版工艺和液体树脂版的制版工艺基本相同，也要经过曝光，冲洗，干燥和后曝光，但多了一道热固化的工序。下面以聚乙烯醇感光树脂版为，例简述固体树脂版的制版工艺。 
曝光在晒版机中进行。将正向阴氏片与树脂版紧密接触后曝光，一般选择紫外线丰富的低功率冷光源。 
冲洗是在冲洗机中，用温度为45～50℃的温水冲洗，水压一般控制在2～2.5公斤/cm2。 
干燥和后曝光是将冲洗后的聚乙烯醇凸版，经热空气干燥后进行曝光。也可以用紫外线光源的干燥器，边干燥边曝光。 
热固化是将干燥和后曝光的凸版，放进120℃～130℃的烘箱内，进行热固化处理，使聚乙烯醇脱水，以提高印版的硬度。 
固体树脂版是预涂型版材，平整度较好，尺寸稳定，可制作网线图版。虽然工艺简单，但成本比液体树脂版高。
柔性版的制版工艺
柔性版，是指柔性版印刷中使用的印版。 
柔性版印刷，原名苯胺印刷，是因使用苯胺染料制成的挥发性液体油墨印刷而得名。因苯胺印刷油墨有毒，现已改用其它油墨，并定名为柔性版印刷。 
柔性版印刷，在60年代前主要使用橡皮凸版。采用雕刻橡胶或橡胶成型的方法获得印版。80年代以来，主要使用具有橡胶高弹性、高分辨率版基厚度为1.7mm～7mm的感光树脂版。 
（一）柔性版的基本组分 
目前，市场上销售的柔性版型号很多，但都是由高弹成合物、光引发剂、交联剂、热阻聚剂、增感剂等组分构成。 
1．高弹态聚合物 
主体是高分子的弹性体树脂。常用的有合成橡胶，丁苯橡胶、丁腈橡胶、丁钠橡胶等；聚氨脂弹性体如TDI弹性体，六次甲基双异睛酸弹性体；聚丙烯共聚弹性体如丙丁共聚体、甲丙丁共弹性体等。由于使用的弹性树脂不同，各种柔性版的弹性、耐磨性、耐溶剂性及显影液都不相同。 
2．光引发剂 
柔性版的感光度取决于光引发剂的性能，一般采用的有安息香醚类、芳香酮类、重氮化合物、蒽蓖类物质等。 
3．交联剂 
常用的有丙烯酸单酯或多酯。也有用双重氮基化合物或叠氮化合物等。 
4．热阻聚剂 
主要是阻止热聚合反应的发生，提高版材的保存期。常用的有苯二酚、没食子酸、维生素C等。 
5．增感剂 
主要是提高版材的感光度和扩大感光光谱范围。一般采用染料，如曙红、亚蓝等。 
（二）柔性版的制版工艺 
柔性版的制版工艺和感光树脂版基本相同，也要经过曝光、显影、干燥、后曝光等过程。 
曝光是在晒版机中，将正向阴图底片和柔性版材紧密接触，先进行背面曝光，再进行正面曝不。曝光时间的长短，对图文部分的耐印力及空白部分的凹陷深度均有影响。一般商标等印刷品，空白部分的深度约为0.4～0.5mm，印刷厚纸袋的凹陷深度约为1～2mm。 
显影是在显影机中，用规定的显影液冲洗，除去版面上未固化的残留物质。美国杜邦公司生产的Cyrel版材，感光层主体材料由聚苯乙烯－聚异戊二烯或聚二烯的高弹性聚合物和三羟甲基三丙烯酸酯构成。采用1.1.1-三氯乙烷的混合液进行显影。 
干燥是指用温度在60℃以下的热风干燥，以防止温度过高引起的图像变形。也可以在室温下放置24小时，自然晾干。 
后曝光是在版材充分干燥后，进行后曝光，使高弹性的聚合物充分交联，以提高印版的耐印力。 [1]